CROWN GLASS, QUARTZ ET SPATH d'iSLANDE. 
459 
largeur du spectre ne dépasse pas 30'. Nous retombons ainsi sur 
la règle d'après laquelle les prismes achromatiques se construi- 
sent ordinairement. 
Mes observations sur le Quartz et le Spath d'Islande embras- 
sent les indices ordinaires et extraordinaires de la première de 
ces substances et seulement les indices ordinaires de la seconde. 
Elles ont été faites, quant au quartz, avec un premier prisme , 
n". I, dans lequel l'axe était perpendiculaire au plan bissecteur 
de l'angle réfringent, et avec un second prisme, n". II, dans 
lequel l'axe était parallèle aux arêtes; quant au spath d'Islande, 
seulement avec un prisme à axe perpendiculaire au plan bissec- 
teur, vu que je n'avais pu parvenir encore à me procurer un 
prisme de spath, taillé dans le second sens, qui ne laissât rien 
à désirer; ces trois prismes m'ont été fournis par M. Hofmann, 
de Paris. Le quartz du premier prisme tournait la lumière pola- 
risée à gauche; pour ce qui regarde le second prisme de quartz, 
je n'ai pas encore pu étudier le sens de sa rotation. Le tableau 
suivant fait connaître mes résultats, en même temps que ceux de 
MM. Rudberg, Esselbach et Mascart, les seuls qui me soient 
connus. Les variations des indices avec la température, que j'ai 
observées, s'accordent, quant au sens, avec celles que M. Fizeau 
a déterminées par une voie toute différente ; c'est à peu près tout 
ce qu'on pouvait exiger. 
Voici d'abord les formules qui résument les résultats: 
Quartz. 
(U—bU I 7izzi 1,531865 + 435469A-2—357288(10)H-^ 
I 1«— 51a II n = 1,531815 + 439793^-2 —409926(10) «A- * 
'l«— P nzii 1,531916 + 429097^-^— 218968(10)6^-4 
I . n = 1,540486 + 454414^-^ — 408928(10) A-* 
I / la— P n = 1,540860 + 431509A-2 _ 100397(10)^-4 
Spath d'Islande. 
Ordin. 
= 1,638128 -f- 696230A-2 + 227681(10)^-4 
1/9— P = 1,637490 + 704159A-2 _,_ 379210(10)^-4 
Archives Néerlandaises, T. IV. 29 
